Potensi  Biosorben  Kulit  Batang  Sagu  ( Metroxylon  sago )  untuk  Penyerapan  Zat  Warna Crystal Violet : Studi Isoterm, Kinetika, Termodinamika, dan Aplikasi
The Potential of Sago Bark (Metroxylon sago) as Biosorbent for Adsorption of Crystal Violet Dye: Isotherm, Kinetic, Thermodynamic Studies and Its Application
Rahmiana Zein *1 , Indah Tika Marliani 1 , Emriadi 2 , Putri Ramadhani 3 , Syiffa Fauzia 3
1 Laboratorium Kimia Analis Lingkungan, Departemen Kimia, Universitas Andalas, Padang 25163, Indonesia.
2 Laboratorium Kimia Fisika, Departemen Kimia, Universitas Andalas, Padang 25163, Indonesia 3 Pusat Riset Kimia Maju, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, 10340, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit batang sagu ( Metroxylon sago ) sebagai biosorben yang berbiaya rendah, mudah di dapat di mana 85 % kulit sagu dibiarkan tidak termanfaatkan dari pabrik pengelolaan sagu, kulit sagu memiliki gugus fungsi yang dapat berperan dalam penyerapan polutan seperti penyerapan zat warna crystal violet . Metoda adsorpsi dengan sistem batch digunakan dalam proses optimasi dengan  parameter  yaitu  pengaruh  pH,  konsentrasi  awal,  waktu  kontak  dan  suhu  pemanasan  biosorben. Kondisi  optimum  diperoleh  pada  pH  7,  konsentrasi  awal  900  mg/L,  waktu  kontak  45  menit,  dan  suhu pemanasan  biosorben  25°C  dengan  kapasitas  adsorpsi  sebesar  72,57  mg/g.  Proses  adsorpsi  mengikuti model  isoterm  Langmuir  (R2  =  0,9985)  dan  model  kinetika  orde  dua  semu  dengan  R2  =  0,9890.  Studi termodinamika  menunjukkan  bahwa  proses  adsorpsi  berlangsung  secara spontan  dan  eksotermik.  Siklus adsorpsi-desorpsi  menggunakan  asam  asetat  30%  didapatkan  sebanyak  5  siklus.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa limbah kulit batang sagu memiliki potensi sebagai adsorben berbiaya murah, ramah lingkungan dan efisiensi yang tinggi.

## A B S T R A C T
The research aims to utilize sago bark waste (Metroxylon sago) as a low-cost biosorbent for the absorption of crystal violet dye. The adsorption method with a batch system is used in the optimization process with parameters such as the influence of pH, initial concentration, contact time, and heating temperature of the biosorbent. Optimum conditions were obtained at pH 7, initial concentration of 900 mg/L, contact time of 45 minutes, and biosorbent heating temperature of 25°C with an adsorption capacity of 72.57 mg/g. The adsorption process follows the Langmuir isotherm model (R 2 = 0.9985) and a pseudo-second-order kinetic model  with  R 2 =  0.9890.  Thermodynamic  studies  show  that  the  adsorption  process  takes  place spontaneously and is exothermic. The adsorption-desorption cycle using 30% acetic acid was obtained in as many as five cycles. The research results show that sago bark waste has the potential to be a low-cost, environmentally friendly, and high-efficiency adsorbent.

## I N F O    A R T I K E L
Received: 10 Nop 2023;
Revised: 04 Dec 2023;
Accepted: 09 Dec 2023
* coresponding author: rzein@sci.unand.ac.id
DOI: https://doi.org/10.22437/jisic.v15i2.29245

## Vol. 15
Kata kunci/keyword : Adsorpsi, biosorben, crystal violet, adsorption, biosorbent, crystal violet.

## PENDAHULUAN
Industri  tekstil  menggunakan  zat warna sintetik dalam proses pewarnaannya sekitar  60%,  zat  warna  sintetik  sulit terdegradasi  secara  alami  dan  bersifat mutagenik  sedangkan  sekitar  15%  dari  zat warna  tersebut  dibuang  begitu  saja  ke perairan  tanpa  pengolahan  yang  tepat sehingga dapat merusak lingkungan (Donkadokula  et  al.,  2020).  Teknik  yang biasanya  digunakan  dalam  pengolahan  air limbah  dari  polutan  zat  warna  seperti oksidasi kimia  (Muniyasamy et  al ., 2020), foto  degradasi  (Hanafi  et  al.,  2020), dekomposisi  enzimatik  (Mojtabavi et  al .,
2020),  koagulasi  (Wei  et  al.,  2020), presipitasi  (Espinoza et  al .,  2020).  Teknik tersebut  memiliki  kelemahan  yaitu  mahal dan  sulit  untuk  dioperasikan.  Salah  satu teknik  yang  dapat  digunakan  sebagai alternatif untuk menekan biaya operasional yaitu  metode  adsorpsi  karena  berbiaya murah dan desainnya lebih sederhana.
Beberapa  biomassa  telah  dilaporkan dapat  dimanfaatkan  sebagai  adsorben polutan diantaranya batang apel (Takabi et al .,  2021),  daun  kurma  (Ghazali et  al .,
2018),  kulit  buah  kemiri  (Franco et  al .,
2020),  kulit  buah  kelor  (Keereerak  & Chinpa,  2020),  sekam  padi  (Zein  et  al., 2020),  ampas  serai  wangi  (Zein,  Satrio Purnomo,  et  al.,  2023).  Biomassa  tersebut dapat menyerap polutan karena mengandung  senyawa-senyawa  organik sebagai sisi aktif dalam proses penyerapan.
Sebanyak  85%  kulit  sagu  tidak termanfaatkan  dari  pabrik  pengelolaan sagu. Limbah kulit batang sagu (Metroxylon sago) dapat digunakan sebagai biosorben  yang  berbiaya  rendah,  dan mudah (Amin et al., 2019).
Biosorben  kulit  batang  sagu  (KBS) mengandung lignin (29,4%) selulosa (44%) dan  hemiselulosa  (22,8%),  dimana  pada strukturnya terdapat gugus fungsi hidroksil,  karboksil,  dan  karbonil  yang berperan    dalam  proses  penyerapan  zat warna crystal  violet (Siruru  et  al.,  2019). Penelitian  sebelumnya  telah  dilaporkan bahwa kulit batang sagu memiliki kemampuan  sebagai  biosorben  ion  logam Pb(II)  dengan  kapasitas  penyerapan  40,15 mg/g (Fauzia et al., 2018).
Penggunaan karbon aktif dari biomassa juga banyak dilaporkan digunakan  sebagai  adsorben  zat  warna. Namun, pada penelitian ini biosorben kulit batang  sagu  digunakan  tanpa  proses karbonisasi sehingga mengurangi penggunaan energi dan hemat biaya. Hal ini menjadi  keterbaruan  pada  penelitian  ini, karena  hanya  menggunakan  asam  nitrat 0,01M sebagai aktivator Pada penelitian ini juga  dilakukan  karakterisasi  dan  analisis model isoterm, kinetika dan termodinamika adsorpsi  untuk  mempelajari  mekanisme yang  terjadi  selama  proses  penyerapan polutan.

## METODE PENELITIAN

## Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu   kulit batang sagu, zat warna Crystal  violet ,  akuades,  HNO 3 p.a
(65%,  Merck),  NaOH  (98%,  Merck), larutan  penyangga  (fosfat,  asam  sitrat, karbonat,  asam  asetat),  dan  KCl  (99,9%,
Merck).

## Alat
Labu  Erlenmeyer,  labu  ukur,  pipet takar, dan pipet gondok, botol vial, neraca analitik, rotary  shaker ,  pH  meter,  oven, crusher ,  ayakan,  FTIR  ,  SEM-EDS, Spektrofotometer UV-Vis, dan TGA, BET- BJH, XRF.

## Persiapan biosorben
Kulit batang sagu (KBS) dibersihkan dengan  air,  dipotong  kecil,  kemudian dikering  anginkan  pada  suhu  kamar. Selanjutnya sampel KBS yang telah kering digiling  dengan grinder hingga  diperoleh bentuk bubuk, lalu diseragamkan ukurannya  menggunakan  ayakan  ≤  36µm. Kemudian  bubuk  KBS  diaktivasi  dengan HNO 3 0,01 M (perbandingan 1:3) selama 3 jam. Lalu campuran disaring, residu dicuci dengan  akuades  hingga  pH  netral  dan kemudian dikering anginkan (Hevira et al., 2021).

## Karakterisasi Kulit Batang Sagu
Penentuan  nilai  pH pzc merupakan karakterisasi awal biosorben yang berkaitan  erat  dengan  distribusi  muatan positif  dan  negatif  pada  permukaan adsorben.  Analisis  nilai  pH pzc ditentukan dengan  menambahkan  0,1  g  biosorben  ke dalam 50 mL KCl 0,1 M. pH larutan diatur antara  3-9  dengan  menambahkan  0,01M NaOH atau 0,01 HNO 3 M. Larutan diaduk selama  24  jam  menggunakan  shaker.  pH akhir (pH f ) dari larutan diukur dan dicatat. Kemudian membuat kurva antara perbedaan  nilai pH (∆pH) antara pH awal dan  pH  akhir    (∆pH  =  pH f –  pH i ),  diplot terhadap  pH i .  Titik  perpotongan  yang
diperoleh  kurva  pada  titik  nol  adalah  titik pH pzc (Ramadhani et al ., 2020).
Karakterisasi  adsorben  mengunakan TGA  (Shimadzu  DTG-60),  dilakukan untuk  mempelajari  kestabilan  termal adsorben.
Kemudian karakterisasi biosorben dilakukan menggunakan
instrumen  SEM-EDS  (Hitachi  FLEXSEM 1000),  FTIR  (IRTracer-100-Shimadzu), SAA  (Quantachrome  Nova  4200e)  dan XRF  (ED  RIGAKU  NEX-CG)  dilakukan untuk mempelajari perubahan karakteristik adsorben  sebelum  dan  setelah  proses adosrpsi zat warna crystal violet .
Studi Adsorpsi dengan Sistem Batch
Studi  adsorpsi  dilakukan  dengan sistem batch untuk  menentukan  pengaruh dari pH (5-10), konsentrasi awal zat warna crystal violet (50-110 mg/L), waktu kontak (15-90  menit)  dan  suhu  biosorben  (25-
200⁰C). Konsentrasi akhir zat warna crystal violet setelah  proses  penyerapan  diukur menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis (Genesys 1280 Serial No A120657) (λ maks 590  nm).  Penentuan  kapasitas  penyerapan (q e )  dan  efisiensi  penyerapan  (%R)  zat warna crystal  violet oleh  biosorben  KBS ditentukan dengan persamaan 1 dan 2.
q e = (𝐶𝑜−𝐶𝑒)𝑉 𝑚 (1)
%R = (𝐶𝑜−𝐶𝑒)100 𝐶𝑜 (2) Dimana q e merupakan kapasitas penyerapan  (mg/g),  C 0 adalah  konsentrasi awal  zat  warna,  C e konsentrasi  zat  warna dalam keadan setimbang (mg/L), V adalah volume larutan crystal violet (L), m adalah
massa adsorben (g) (Zein, Satrio Purnomo, et al., 2023).

## Studi Termodinamika
Studi  termodinamika  dilakukan  pada variasi suhu dan konsentrasi. Sebanyak 0,1 g  KBS  dimasukkan  ke  dalam  Erlenmeyer 25  mL  kemudian  ditambahkan  10  mL larutan  zat  warna crystal  violet dengan variasi  konsentrasi  10-50  mg/L  pada  pH optimum  dan  waktu  optimum  yang  telah diperoleh sebelumnya. Campuran dipanaskan  pada  suhu  masing-masing 25℃,  35℃,  dan  45℃,  kemudian  diaduk pada kecepatan 100 rpm.  Larutan disaring dan filtratnya diukur dengan
spektrofotometer  UV-Vis  pada  λ maks 590 nm (Hevira et al ., 2021)

## Studi Adsorpsi-Desorpsi
Studi  adsorpsi-desorpsi  dilakukan untuk  mempelajari  kemampuan  adsorben untuk digunakan secara berulang ( reusability). Secara umum, eksperimen ini dilakukan  dengan  mengontakkan  10  mL
larutan zat warna crystal violet dengan 0,1 g  biosorben  dan  menerapkan  kondisi optimum yang di peroleh sebelumnya pada kecepatan  pengadukkan  100  rpm.  Larutan disaring dan filtratnya diukur menggunakan  spektrofotometer  UV-VIS pada  λ maks 590  nm,  sedangkan  residu dikeringkan pada suhu kamar. Selanjutnya, residu KBS kering dikontakkan dengan 10 mL  larutan agen pendesorpsi  yaitu  larutan asam  asetat  30  %  selama  waktu  optimum lalu  disaring.  Kemudian  bubuk  kulit  sagu dikontakkan  kembali  dengan  larutan  zat warna crystal violet dengan beberapa kali pengulangan  (siklus)  (Hevir a  et  al .,  2021)
(Putri et  al .,  2020).  %  desorpsi  dapat ditentukan dengan persamaan 3.
%Desorpsi: 𝐶 𝑑𝑒𝑠 𝐶 𝑎𝑑𝑠 x 100% (3)
Dimana  C des adalah  jumlah  zat  warna crystal  violet yang  terdesorpsi  oleh biosorben KBS (mg/L), C ads adalah jumlah zat  warna crystal  violet yang  teradsorpsi oleh biosorben KBS (mg/L).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis SEM-EDS
Hasil karakterisasi morfologi permukaan biosorben sebelum dan sesudah
penyerapan zat warna crystal violet dilihat pada Gambar 1 (a) dan 1(b).
(a)
(b)
Gambar 1 .   Morfologi  permukaan  KBS  sebelum  penyerapan  (a)  setelah  penyerapan  (b)  zat  warna crystal violet (perbesaran: 8000x)
Pengujian  biosorben  menggunakan SEM-EDS bertujuan untuk melihat perubahan  morfologi  permukaan  dan komposisi  kimia  permukaan  biosorben KBS  sebelum  dan  setelah  proses  adsorpsi zat  warna crystal  violet. Gambar  1(a) adalah  morfologi  permukaan  biosorben KBS sebelum penyerapan zat warna crystal violet ,  memiliki  struktur  permukaan  tidak rata dan memiliki cekungan yang menyerupai  lembah  pada  permukaan biosorben. Morfologi permukaan biosorben KBS  setelah  penyerapan  (Gambar  1(b)) menunjukkan    permukaan  biosorben  telah terisi ditandai dengan tertutupinya cekungan  berupa  lembah  pada  permukaan biosorbent.  Namun,  terdapat  gumpalan yang diindikasikan sebagai aglomerat yang disebabkan  oleh  penggunaan  adsorben dengan  ukuran  partikel  yang  kecil  (≤36 µm) dan  juga kosentrasi zat warna crystal violet yang sangat tinggi sehingga menyebabkan  kejenuhan  pada  permukaan adsorben (Zein et al., 2020).
Analisis EDS pada permukaan biosorben  KBS  sebelum  dan  setelah adsorpsi  zat  warna crystal  violet dapat dilihat  pada  tabel  1.  Berdasarkan  tabel  1, dapat  dilihat  bahwa  terjadi  peningkatan persentase  untuk  unsur  C  dan  N  setelah penyerapan zat warna crystal violet karena unsur  tersebut  merupakan  unsur  yang terdapat pada zat warna tersebut. Unsur O, S, Ca, dan Si mengalami penurunan karena pertukaran  kation  selama  proses  adsorpsi (Zein, Satrio Purnomo, et al., 2023) .
Tabel 1 .   Hasil  karakterisasikomposisi  kimia pada  permukaan  biosorben  KBS
(wt%) sebelum dan setelah penyerapan  zat  warna crystal  violet oleh EDS.
Unsur Sebelum adsorpsi Setelah adsorpsi Wt (%) Wt (%) C 31,48 33,38 N 3,78 5,67 O 60,19 57,54 Na 0,37 0,45 Si 2,36 1,47 P 0,56 0,51 S 0,48 0,46 Ca 0,77 0,52

## Analisis FTIR
Gambar 2 . Spektrum FTIR KBS sebelum dan setelah  adsorpsi zat warna crystal violet
Analisis gugus fungsi pada biosorben KBS  sebelum  dan  setelah  penyerapan dilakukan  pada  rentang  angka  gelombang 4000-400  cm -1 .  Terjadi  pergesaran  angka gelombang  setelah  terjadinya  penyerapan zat  warna crystal  violet oleh  biosorben KBS, serta terdapat gugus fungsi baru pada angka  gelombang  1649,14  cm -1 yang menunjukkan  gugus  fungsi  C=N.  Selain
itu,  terdapat  pergeseran  angka  gelombang C-N  aromatik  pada  KBS  sebelum  dan setelah  diadsorpsi  pada  angka  gelombang 1367,53 cm -1 menjadi 1359,82 cm -1 .
Pergeseran angka gelombang sebelum dan setelah penyerapan zat warna crystal violet dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai  pergeseran  angka  gelombang sebelum dan setelah proses
penyerapan.
Tabel 2 menunjukkan adanya pergeseran  pada  puncak  gugus  fungsi spesifik  seperti  OH,  CH,  C=O  dan  gugus lainnya.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya interaksi  antara  gugus  fungsi  pada  KBS dengan molekul zat warna crystal violet .

## Analisis BET
Analisis BET dilakukan untuk mengetahui  luas  permukaan  biosorben, total  volume  pori  dan  diameter  pori  dari biosorben  KBS  (Essekri  et  al.,  2023). Analisis  BET  KBS  sebelum  dan  sesudah penyerapan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil analisis biosorben KBS sebelum dan sesudah proses penyerapan  zat  warna crystal  violet dengan BET biosorben Luas permukaan (m 2 /g) Total Volume Pori (cm 3 /g) Diameter pori rata- rata (nm) KBS 1,1267 0,0062 22,0136 KBS + crystal violet 0,8674 0,0039 18,02092
Penurunan  luas  permukaan  pada biosorben  setelah  penyerapan  karena adanya interaksi elektrostatik antara biosorben  KBS  dengan  zat  warna crystal violet (Sahu  et  al.,  2020) . Setelah penyerapan  zat  warna crystal  violet oleh KBS,  volume  pori    mengalami  penurunan yaitu  0,0062  cm 3 /g  menjadi  0,0039  cm 3 /g disebabkan karena adanya pemakaian pori pada  KBS  saat  penyerapan  zat  warna crystal  violet (Zein  et  al.,  2020).  Hal  ini dikonfirmasi dari hasil analisis permukaan adsorben menggunakan instrumen SEM.

## Analisis  Komposisi  Kimia  Kulit  Batang Sagu dengan XRF
Karakterisasi  biosorben  dengan X- Ray  Flouresence untuk  mengetahui  jenis unsur  dan  oksida  logam  yang  terkandung dalam KBS sebelum dan setelah penyerapan  zat warna crystal violet , dapat dilihat pada Tabel 4.
Sebelum
Adsorpsi (cm -1 ) Sesudah Adsorpsi (cm -1 ) Gugus Fungsi 3311,78 3282,84 O-H 2920,23 2914,44 C-H 1726,29 1735,93 C=O 1604,77 1585,49 C=C 1022,27 1014,56 C-O 1367,53 1359,82 C-N - 1649,14 C=N
Tabel.4 Hasil karakterisaisi komposisi kimia
KBS sebelum dan sesudah penyerapan  zat  warna crystal  violet dengan XRF Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan  bahwa  perubahan  komposisi kimia KBS sebelum dan setelah
penyerapan
mengindikasikan adanya interaksi yang terjadi antara biosorben KBS dengan  zat  warna crystal  violet. Interaksi yang terjadi dapat berupa cation exchange yaitu pertukaran kation dengan Ca, Mg dan Si yang terdapat pada biosorben.
Penentuan pH pzc
Nilai  pH pzc adalah  nilai  dimana  pH muatan permukaan biosorben sama dengan nol.  pH pzc ditentukan  dari  nilai  titik  temu antara  garis  lurus  dari  kurva  pH  awal terhadap  ΔpH  (pH  akhir  -  pH  awal). Permukaan  biosorben  bernilai  negatif  jika pH > pH pzc dikarenakan adanya deprotonasi gugus  fungsi  seperti  OH - dan  COO - sehingga  dapat  digunakan  untuk  adsorpsi zat warna kationik (Basharat et al., 2020).
Nilai  pH pzc KBS  dapat  dilihat  pada Gambar 3, dimana diperoleh pada pH 6.8. Pada pH tersebut muatan positif dan negatif pada  permukaan  adsorben  berada  pada kondisi yang setimbang. Berdasarkan nilai pHp zc dapat  diprediksikan  penyerapan  zat warna crystal  violet oleh  KBS  akan optimum pada pH > 6.8.  Hasil yang sama
juga  telah  dilaporkan  oleh  Takabi  et  al  , 2021)  didapatkan  pH pzc batang  apel  yaitu
6,8 (Takabi et al ., 2021).
Gambar 3 .   Nilai pH pzc biosorben kulit batang sagu

## Penentuan pH Optimum
Gambar.4 Pengaruh  pH  terhadap  kapasitas penyerapan zat warna crystal violet (Kondisi:  C 0 =  50  mg/L,  volume crystal  violet =  10  mL,  massa biosorben = 0,1 g, waktu kontak = 60  menit,  suhu  adsorpsi  =  25 0 C, kecepatan  pengadukan  =  100  rpm ukuran partikel ≤36 µm)
Kapasitas  penyerapan  optimum  zat warna crystal  violet diperoleh  pada  pH  7 yang merupakan pH diatas pH pzc .  Pada pH tersebut  permukaan  biosorben  memiliki banyak  ion  negatif  yaitu  OH - karena
Unsur/Oksida KBS (%) KBS sesudah penyerapan (%) SiO 2 0,99 1,17 Na 2 O - - MgO 0,1 0,07 CaO 0,32 0,34 P 2 O 5
- -
terjadinya  deprotonasi  yang  menyebabkan terjadinya  interaksi  elektrostatik  antara permukaan  biosorben  KBS  dengan  kation zat  warna crystal  violet .  Nilai  kapasitas penyerapan  optimum  diperoleh  yaitu 4,9409 mg/g. Pada kondisi pH > 7 kapasitas penyerapan  semakin  menurun  disebabkan karena  permukaan  biosorben  telah  jenuh sehingga  mengakibatkan  proses  adsorpsi menjadi tidak optimal.
Pada  pH  <  pH pzc dan  dibawah  pH optimum  didapatkan  kapasitas  adsorpsi juga kecil karena pada pH tersebut banyak mengandung  H + sehingga  terjadi  tolaakan antara H + pada biosorben dengan zat warna crystal  violet . Penelitian  sebelumnya  telah dilaporkan oleh Ghazali et al, 2018, dimana pH  optimum  zat  warna crystal  violet menggunakan  biosorben  daun  kurma dicapai pada pH 10 (Ghazali et al ., 2018).
Pengaruh  konsentrasi  Zat  Warna  dan Analisis Isoterm Adsorpsi
Gambar 5. Pengaruh konsentrasi awal
terhadap  kapasitas  penyerapan zat warna crystal violet (Kondisi: pH  KBS  =  7,  volume crystal violet = 10 mL, massa biosorben
=  0,1  g,  waktu  kontak  =  60 menit,  suhu  adsorpsi  =  25 0 C, kecepatan  pengadukan  =  100 rpm, ukuran partikel ≤ 36 µm)
Variasi  konsentrasi  awal  dilakukan untuk  mempelajari  keterkaitan  jumlah  sisi aktif  yang  ada  pada  permukaan  biosorben yang  dapat  berinteraksi  dengan  molekul positif  zat  warna crystal  violet sehingga dapat  menunjukkan  mekanisme  yang terjadi, Adapun variasi kosentrasi zat warna dilakukan pada rentang 50-1100 mg/L pada kondisi  pH  7.  Hasil  didapatkan  kosentrasi optimum pada 900 mg/L dengan kapasitas penyerapannya  64,1971  mg/g  dan  % removal yaitu 68,2948%.
Kapasitas  penyerapan  zat  warna mengalami  penurunan  setelah  kosentrasi optimum  disebabkan  karena  interaksi antara molekul zat warna dengan permukaan  biosorben  terganggu  karena adanya sisi aktif  biosorben  menjadi  jenuh. Hal  ini  mengakibatkan  tidak  terdapat  lagi situs aktif yang mampu berinteraksi dengan molekul zat warna (Hevira et al., 2020).
Analisis  isoterm    adsorpsi  zat  warna crystal violet oleh biosorben KBS didapatkan  dari  data  pengaruh  konsentrasi terhadap  kapasitas  penyerapan  zat  warna crystal violet . Model kesetimbangan adsorpsi  pada  penelitian  ini    yaitu  model isoterm  Langmuir  yang  menunjukkan proses  adsorpsi  biosorben  pada  adsorbat membentuk lapisan monolayer yang terjadi pada  permukan  adsorben  yang  homogen sehingga  memungkinkan  selama  proses adsorpsi  terjadi  secara  kimia  dengan adanya interaksi elektrostatik antara gugus fungsi  karboksil,  hidroksil,  karbonil  dan fosfat dengan kation dari zat warna crystal violet (Lairini  et  al.,  2017).  Sedangkan model  isoterm  Freundlich  merupakan persamaan  empiris  yang  digunakan  untuk mengambarkan  adsorpsi  pada  permukaan heterogen yang membentuk lapisan
multilayer pada biosorben yang digunakan (Lairini et al., 2017).
Grafik  model  isoterm  adsorpsi  dapat dilihat pada Gambar 6 (a-b).  Dapat dilihat bahwa  q m merupakan  konstanta  Langmuir yang  penting  yang  mewakili  kapasitas maksimum pada kesetimbangan.
Berdasarkan  Tabel  4  nilai  q m untuk  KBS yaitu 63,2911 mg/g. Model kesetimbangan KBS  mengikuti  model  isoterm  Langmuir yang dapat dilihat dari nilai R 2 mendekati 1 dan  lebih  besar  dari  pada  nilai  R 2 pada isoterm Freundlich.
(a) (b)
Gambar 6 . Kurva model isoterm Langmuir (a) dan  isoterm  Freundlich  (b)  untuk penyerapan zat warna crystal violet oleh KBS.
Penentuan  waktu  kontak  dan  analisi kinetika adsorpsi
Pengaruh  waktu  kontak  dilakukan untuk  mengetahui  waktu  optimal  yang diperlukan  untuk  penyerapan  zat  warna crystal  violet oleh  biosorben  KBS. Pengaruh  waktu  kontak  berkaitan  dengan proses  tumbukan  yang  berlangsung  antara adsorbat  dan  biosorben,  semakin  lama tumbukan  terjadi  semakin  tinggi  kapasitas penyerapan  yang  didapatkan  sampai  sisi aktif pada permukaan biosorben telah terisi semuanya (Ramadhani et al., 2020). Waktu kontak optimum didapatkan pada waktu 45 menit dengan kapasitas penyerapan
72,5672 mg/g dengan % removal 80,6252%.
Gambar 7. Pengaruh  waktu  kontak  terhadap kapasitas  penyerapan  zat  warna crystal violet (Kondisi: pH = 7, C 0
= 900 mg/L, volume crystal violet
=  10  mL,  massa  biosorben  =  0,1
g,  suhu  adsorpsi  =  25 o C, kecepatan pengadukan = 100 rpm, ukuran partikel ≤36 µm)
Seiring  dengan  berjalannya  waktu kontak,  ketersediaan  situs  aktif  semakin berkurang menyebabkan terjadi penurunan kapasitas  penyerapan  zat  warna.  Hal  ini disebabkan karena terlepasnya kembali zat warna  yang  terikat  pada  permukaan biosorben ke larutan, karena sisi aktif pada permukaan  adsorben  telah  jenuh  yang
disebabkan karena proses pengadukan yang semakin  lama  (Hevira  et  al.,  2020).  Hasil yang sama juga telah dilaporkan oleh Zein et  al,  2023,  dimana    waktu  optimum penyerapan  zat  warna metilene  blue menggunakan  biosorben  batang  pisang diperoleh  pada  waktu  60  menit  (Zein, Akmal, et al., 2023).
(a) (b)
Gambar 8. Kurva  model  kinetika  adsorpsi pseudo  orde  pertama  (a)  dan pseudo  orde  kedua  (b)  untuk penyerapan  zat  warna crystal violet oleh KBS
Kinetika  adsorpsi  didapatkan  dari data  pengaruh  waktu  kontak  pada  proses optimasi  adsorpsi crystal  violet oleh biosorben  KBS.  Analisis  data  kinetika adsorpsi  untuk  melihat  kemungkinan mekanisme  yang  terlibat  dan  terbentuk pada proses adsorpsi (Basharat et al., 2020). Model  kinetika  adsorpsi  yang  umum
digunakan  yaitu  model  kinetika  adsorpsi pseudo orde pertama dengan cara membuat kurva  hubungan  t  Vs  ln(q e -q t )  untuk mendapatkan  nilai  k 1 dan  q e dan  pseudo orde  kedua  dengan  cara  membuat  kuva hubungan t Vs t/q t untuk mendapatkan nilai k 2 dan  q e .  Pada  penelitian  ini  model kinetika  adsorpsi  mengikuti  pseudo  orde kedua  dilihat  dari  koefisien  determinasi (R 2 ) mendekati 1, yang mana model pseudo orde  kedua  mengusulkan  proses  adsorpsi terjadi secara chemisorption yang melibatkan pertukaran ion antara adsorben dengan zat warna crystal violet (Basharat et al ., 2020).

## Pengaruh Suhu Pemanasan dan Analisis Stabilitas Termal Biosorben
Variasi  suhu  pemanasan  biosorben dilakukan  untuk  menentukan  ketahanan biosorben  KBS terhadap  suhu  pemanasan. Disamping itu untuk  mengurangi kadar air yang  terkandung  di  dalam  biosorben,
sehingga membuat pori-pori pada permukaan  biosorben  terbuka  lebih  besar sehingga  didapatkan  kapasitas  optimal antara zat warna crystal violet dengan situs aktif  biosorben  (Ramadhani  et  al.,  2020).
Pengaruh suhu pemanasan terhadap adsorben  pada  biosorpsi  dilakukan  dalam rentang suhu 25-200 o C yang dapat dilihat pada Gambar 9. Hasil menunjukkan bahwa proses  adsorpsi  berlangsung  optimal  pada suhu 25 o C.
Gambar 9. Pengaruh suhu pemanasan biosorben terhadap kapasitas penyerapan  zat  warna crystal violet (Kondisi: KBS (pH = 7, C 0 = 900 mg/L, t = 45 menit), volume crystal  violet =  10  mL,  massa biosorben  =  0,1  g,  kecepatan pengadukan  =  100  rpm,  ukuran partikel ≤36 µm)
Hasil dari pengaruh suhu pemanasan biosorben  dikonfirmasikan  dari  hasil  uji TGA terhadap adsorben, dapat dilihat pada Gambar 10. Analisis TGA digunakan untuk mengevaluasi stabilitas termal dari biosorben  pada  rentang  waktu  tertentu. Dapat  dilihat  dari  hasil  TGA,  terjadinya penurunan massa biosorben KBS pada suhu 100 ° C  disebabkan  oleh  penghilangan  uap air pada  biosorben. Pada suhu 250-350 ° C penurunan  massa  adsorben  sangat  cepat disebabkan karena terjadi dekomposisi dan devolatilisasi pada unit struktural selulosa, hemiselulosa  dan  lignin  yang  membentuk gas CO 2 dan uap air pada biosorben. Pada suhu  >350 ° C  menyebabkan  penguraian sisa  padatan  biosorben  membentuk  abu (Hevira et al., 2021; Zein, Satrio Purnomo, et al., 2023) .
Gambar 10 . Termogram biosorben KBS

## Analis Termodinamika
Untuk  dapat  melihat  perubahan energi  yang  terjadi  pada  proses  adsorpsi maka dilakukan analisis parameter termodinamika  pada  suhu  298  K,  308  K dan 318 K dengan variasi konsentrasi 10-50 mg/L. Berdasarkan pengujian termodinamika  adsorpsi  diperoleh  nilai perubahan energi bebas Gibbs (∆G) untuk mengetahui  kespontanan  dalam  proses adsorpsi,  perubahan  entalpi  (∆H)  dan perubahan entropi (∆S). Pada penelitian ini didapatkan (∆G) dan (∆H) bernilai negatif yang menunjukkan proses adsorpsi berjalan secara spontan dan eksotermik.
Tabel 5. Parameter  termodinamika  adsorpsi crystal violet oleh KBS
Suhu (K) Parameter Termodinamika ∆G (kJ/mol) ∆H (kJ/mol) ∆S (kJ/mol) 298 -2,6693 -16,219 -0,0475 308 -0,3523 318 -1,7187

## Analisis Adsorpsi Desorpsi
Analisis siklus adsorpsi-desorpsi biosorben dilakukan untuk melihat penggunaan  secara  berulang  ( reusability ) dari  biosorben  yang  digunakan  sehingga dapat diestimasikan untuk skala besar.
Gambar 11. Desorpsi  adsorpsi  zat  warna crystal violet oleh KBS
Pada  Gambar  11  terjadi  penurunan kapasitas  penyerapan  zat  warna crystal violet oleh KBS seiring dengan bertambahnya siklus dari adsorpsi- desorpsi.  Penurunan  kapasitas  pada  setiap penambahan  siklus  disebabkan  karena adanya penyumbatan pada pori-pori biosorben  dan  pengurangan  jumlah  massa biosorben selama proses adsorpsi-desorpsi sehingga  tidak  tercapainya  kesetimbangan antara  jumlah  sisi  aktif  dari  adsorben dengan  molekul  zat  warna crystal  violet .
Serta adanya aktifitas daya tarik elektrostatik  antara  adsorben  dengan  zat warna,  sehingga  terjadi  degradasi  selulosa dari  biosorben  dalam  media  asam  dan adanya pertukaran muatan positif permukaan biosorben dengan agen pendesorpsi  asam  (Keereerak  &  Chinpa, 2020).  Agen  pedesorpsi  yang  digunakan yaitu  CH 3 COOH  30  %  karena  sangat efektif menjadi eluen, serta CH 3 COOH 30
% dipilih menjadi agen pendesorpsi karena
ion H + dari CH 3 COOH dapat mengantikan kation crystal violet yang teradsorpsi (Putri et al., 2020).

## Aplikasi Pada Limbah Tekstil
Aplikasi  dilakukan  pada  salah  satu limbah  tekstil  X  daerah  pekalongan. Aplikasi limbah dilakukan dengan menggunakan kondisi optimum yang telah didapatkan serta dilakukan tanpa perlakuan kondisi  optimum  (limbah  tekstil  awal).
Kondisi optimum yang digunakan yaitu pH optimum, waktu kontak optimum dan suhu pemanasan biosorben optimum (KBS=25 ° C, pH=7 t=45 menit). Pengujian kuantitatif  terhadap  limbah  cair  batik  ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan  zat  warna crystal  violet di dalam  sampel  limbah.  Hasil  pengujian dilakukan  dengan  cara  mengukur  sampel menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis dengan panjang gelombang (590 nm). Hasil aplikasi  kondisi  optimum  terhadap  limbah tekstil daerah pekalongan yang mengandung zat warna crystal violet.
Tabel 6 . Hasil  pengujian  aplikasi  kondisi optimum  penyerapan  zat  warna crystal violet dalam limbah tekstil
Kode Limbah Crystal violet (eksperimen) Limbah Tekstil Awal (tanpa perlakuan) Limbah Tekstil Optimum pH 7 9,776 7 Waktu Kontak (menit) 45 45 45 C 0 (mg/L) 900 3,261 3,243 Ce (mg/L) 174,373 1,385 0,9611 %R 80,625 57,520 70,363
Nilai  % removal untuk  limbah  asli (tekstil awal) yaitu 57,52% lebih kecil dari pada  %  removal  untuk  limbah  yang
diberikan  kondisi  optimum  yaitu  70,36% disebabkan  disebabkan  karena  adanya afinitas  yang  kuat  antara  sisi  aktif  dari biosorben  dengan  zat  warna crystal  violet untuk  berinteraksi  meskipun  terdapat kompetitor  atau  zat  warna  lain  dalam larutan air limbah sampel tekstil, sehingga kinerja  air  limbah  cenderung  lebih  rendah dari pada eksperimen (Hevira et al., 2021).

## Mekanisme reaksi
Mekanisme  adsorpsi  menjelaskan proses  penyerapan  yang  terjadi  antara  zat warna crystal  violet oleh  biosorben  KBS.
Gambar 12 .  Mekanisme  penyerapan crystal violet oleh KBS
Prediksi mekanisme tersebut diperoleh  dari  penelitian    seperti  kondisi optimum,  studi  isoterm,studi  kinetika termodinamika  adsorpsi  dan  karakterisasi biosorben  sebelum  dan  sesudah  adsorpsi (Menkiti  et  al.,  2018).  Studi  isoterm adsorpsi  untuk  melihat  penyerapan  zat warna crystal  violet oleh  KBS  mengikuti model  isoteerm  Langmuir,  studi  kinetika menunjukkan proses penyerapan zat warna crystal  violet oleh  KBS  mengikuti  model
kinetika pseudo orde kedua dimana prsoses penyerapan  zat  warna  dengan  permukaan biosorben terjadi secara chemisorption atau interaksi  kimia  (Takabi  et  al.,  2021). Adapun  proses  penyerapan  zat  warna crystal violet oleh KBS secara fisika dapat diidentifikasi dari hasil karakterisasi menggunakan  SEM  serta    didukung  dari hasil BET pada Tabel 3 yang menunjukkan luas permukaan, diameter pori dan volume pori berperan dalam  penyerapan zat warna crystal violet (Youssef et al., 2022).
Pergeseran  angka  gelombang  pada spektrum FTIR biosorben KBS mengindikasikan adanya penyerapan melalui  ikatan  hidrogen  dan  interaksi elektrostatik  antara  gugus  fungsi  dari permukaan  biosorben  dengan  kation  zat warna crystal  violet .  Adapun  interaksi elektrostatik  juga  didukung  oleh  data pengaruh pH larutan dari hasil optimum pH didapatkan pada pH basa. Serta juga terjadi ikatan hidrogen antara gugus hidroksil dari biosorben  dengan  atom  nitrogen  pada crystal  violet (Putri  et  al.,  2020).    Hal  ini juga dapat dikonfirmasi pada Tabel 2 pada FTIR. Selain itu juga dapat dilihat interaksi yang terjadi  yaitu adanya cation exchange antara  Ca  dengan  permukaan  biosorben yang  dari  analisis  XRF  pada  Tabel  3  dan interaksi  lain  yang  dapat  diusulkan  yaitu interaksi π-π antara kerangka aromatis pada crystal  violet dan  biosorben  KBS  yang dibuktikan  dengan  adanya  keterlibatan gugus C=C yang ada pada zat warna crystal violet dan biosorben (Zein, Satrio Purnomo,  et  al.,  2023). Berdasarkan penjelasan  sebelumnya  maka  mekanisme penyerapan  zat  warna crystal  violet dapat diilustrasikan pada Gambar 12.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  KBS pada  kondisi  optimum  dapat  dimanfaatkan sebagai  biosorben  untuk  penyerapan  zat warna crystal  violet . Kapasitas  optimum penyerapan  zat  warna crystal  violet adalah 72,57 mg/g. Proses adsorpsi KBS mengikuti model  isoteerm  adsorpsi  Langmuir,  dan
model kinetika orde kedua. Proses adsorpsi terjadi secara spontan dan eksotermik. Nilai % removal terhadap  limbah  industri  tekstil X  wilayah  Pekalongan  yaitu  70,3628%. Studi  adsorpsi-desorpsi  KBS  menunjukkan bahwa  biosorben dapat  digunakan berulang menggunakan agen pendesorpsi asam asetat 30 %.

## DAFTAR RUJUKAN
Amin, N., Sabli, N., Izhar, S., & Yoshida, H.
(2019). Sago wastes and its applications. Science  AndTechnology , 27 (4), 1841–1862.
Basharat,  S.,  Rehman,  R.,  Mahmud,  T., Basharat,  S.,  &  Mitu,  L.  (2020). Tartaric  Acid-Modified  Holarrhena antidysenterica and Citrullus colocynthis  Biowaste  for  Efficient Eradication of Crystal Violet Dye from Water. Journal  of  Chemistry ,  18. https://doi.org/https://doi.org/10.1155/ 2020/8862167
Donkadokula, N. Y., Kola, A. K., Naz, I., & Saroj, D. (2020). A review on advanced physico-chemical and biological textile dye  wastewater  treatment  techniques.
Reviews in Environmental Science and Biotechnology , 19 (3), 543–560. https://doi.org/10.1007/s11157-020- 09543-z
Espinoza, I., Sandoval-Pauker, C., Guerrero, L. R., Jentzsch, P. V., & Bisesti, F. M. (2020). Fenton process combined with precipitation  for the removal of Direct Blue 1 dye: A new approach. Journal of the  Serbian  Chemical  Society , 85 (4), 547–558.
https://doi.org/10.2298/JSC190804119
E
Essekri, A., Haki, M. A., Laabd, M., Addi, A.  A.,  Lakhmiri,  R.,  &  Albourine,  A.
(2023). Citric acid-functionalized
Acacia pods as a robust biosorbent for decontamination
of wastewater
containing crystal violet dye: Experimental  study  combined  with statistical optimization. Chemical Engineering  Research  and  Design ,
195 , 390–403. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.0
5.044
Fauzia, S., Aziz, H., Dahlan, D., & Zein, R.
(2018).  Study  of  equilibrium,  kinetic and  thermodynamic  for  removal  of Pb(II)  in  aqueous  solution  using  Sago bark (Metroxylon sago). AIP Conference Proceedings , 2023 (Ii). https://doi.org/10.1063/1.5064078
Franco, D. S. P., Fagundes, J. L. S., Georgin, J.,  Salau,  N.  P.  G.,  &  Dotto,  G.  L. (2020). A mass transfer study considering  intraparticle  diffusion  and axial dispersion for fixed-bed adsorption  of  crystal  violet  on  pecan pericarp  (Carya  illinoensis). Chemical Engineering Journal , 397 (May),
125423.
https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.1254 23
Ghazali, A., Shirani, M., Semnani, A., Zare- Shahabadi,  V.,  &  Nekoeinia,  M. (2018).  Optimization  of  crystal  violet adsorption onto Date palm  leaves as a
potent biosorbent from aqueous solutions using response surface methodology  and  ant  colony. Journal of Environmental Chemical Engineering , 6 (4), 3942–3950. https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.05.
043
Hanafi, M. F., Harun, N. F. C., Sapawe, N.,
& Raidin, A. (2020). Electrobiosyntesis of  NiO  using  rambutan  leaves  for photodegradation  of  remazol  brilliant blue  dye. Malaysian  Journal  of Analytical Sciences , 24 (2), 227–235.
Hevira, L., Zilfa, Rahmayeni, Ighalo, J. O., Aziz, H., & Zein, R. (2021). Terminalia catappa shell as low-cost biosorbent for the  removal  of  methylene  blue  from aqueous solutions. Journal of
Industrial and Engineering Chemistry , 97 ,
188–199. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.01.0
28
Hevira, L., Zilfa, Rahmayeni, Ighalo, J. O.,
&  Zein,  R.  (2020).  Biosorption  of indigo  carmine  from  aqueous  solution by Terminalia Catappa shell. Journal of Environmental  Chemical  Engineering ,
8 (5),
104290. https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104
290
Keereerak,  A.,  &  Chinpa,  W.  (2020).  A potential  biosorbent  from  Moringa oleifera  pod  husk  for  crystal  violet adsorption: Kinetics, isotherms, thermodynamic and desorption studies.
ScienceAsia , 46 (2), 186–194. https://doi.org/10.2306/SCIENCEASI A1513-1874.2020.034
Lairini, S., El Mahtal, K., Miyah, Y., Tanji, K.,  Guissi,  S.,  Boumchita,  S.,  & Zerrouq,  F.  (2017).  The  adsorption  of Crystal violet from aqueous solution by using potato peels (Solanum
tuberosum):  Equilibrium  and  kinetic studies. Journal  of  Materials  and Environmental  Science , 8 (9),  3252–
3261.
Menkiti, M. C., Aniagor, C. O., Agu, C. M.,
&  Ugonabo,  V.  I.  (2018).  Effective Adsorption of Crystal Violet Dye from an  Aqueous  Solution  Using  Lignin- Rich  Isolate  from  Elephant  Grass. Water  Conservation  Science  and
Engineering , 3 (1), 33–46. https://doi.org/10.1007/s41101-017-
0040-4
Mojtabavi,  S.,  Khoshayand,  M.  R.,  Fazeli, M. R., Samadi, N., & Faramarzi, M. A.
(2020).  Combination  of  thermal  and biological  treatments  for  bio-removal and detoxification of some recalcitrant synthetic  dyes  by  betaine-induced thermostabilized laccase. Environmental Technology and Innovation , 20 , 101046. https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.1010 46
Muniyasamy,  A.,  Sivaporul,  G.,  Gopinath,
A.,  Lakshmanan,  R.,  Altaee,  A., Achary,  A.,  &  Velayudhaperumal
Chellam, P. (2020). Process
development  for  the  degradation  of textile azo dyes (mono-, di-, poly-) by advanced oxidation process -
Ozonation:  Experimental  &  partial derivative modelling approach. Journal of Environmental Management , 265 (March). https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020 .110397
Putri, K. N. A., Keereerak, A., & Chinpa, W.
(2020). Novel cellulose-based biosorbent from lemongrass leaf combined  with  cellulose  acetate  for adsorption of crystal violet. International  Journal  of  Biological Macromolecules , 156 , 762–772. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.202 0.04.100
Ramadhani, P., Chaidir, Z., Zilfa, Tomi, Z. B.,  Rahmiarti,  D.,  &  Zein,  R.  (2020).
Shrimp shell (Metapenaeus
monoceros)  waste  as  a  low-cost adsorbent  for  metanil  yellow  dye removal in aqueous solution. Desalination  and  Water  Treatment , 197 , 413–423. https://doi.org/10.5004/dwt.2020.2596
3
Sahu, S., Pahi, S., Tripathy, S., Singh, S. K.,
Behera, A., Sahu, U. K., & Patel, R. K.
(2020).  Adsorption  of  methylene  blue on  chemically  modified  lychee  seed biochar:  Dynamic,  equilibrium,  and thermodynamic  study. Journal  of Molecular  Liquids , 315 ,  113743. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.1 13743
Siruru,  H.,  Syafii,  W.,  Wistara,  I.  N.  J.,  & Pari,  G.  (2019).  Characteristics  of Metroxylon  rumphii  (Pith  and  bark waste)  from  Seram  Island,  Maluku, Indonesia. Biodiversitas , 20 (12), 3517– 3526. https://doi.org/10.13057/biodiv/d2012 08
Takabi,  A.  S.,  Shirani,  M.,  &  Semnani,  A. (2021).  Apple  stem  as  a  high performance cellulose based biosorbent for low cost and eco-friendly adsorption  of  crystal  violet  from aqueous  solutions  using  experimental design: Mechanism, kinetic and thermodynamics. Environmental Technology and Innovation , 24 , 101947. https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.1019 47
Wei,  Y.,  Cheng,  X.,  Ding,  A.,  &  Xu,  J. (2020). Magnesium Silicate Polymer as a Coagulant for Reactive Dye Removal from  Wastewater. ACS  Omega , 5 (40),
26094–26100.
https://doi.org/10.1021/acsomega.0c03
625
Youssef, H. M., El-Dafrawy, S. M., Badran, E.  A.,  &  El-Defrawy,  M.  M.  (2022). Adsorptive performance of chemically treated olive pomace for the removal of crystal  violet  from  aqueous  solutions: characterisation, optimisation, regeneration  and  isotherm  studies. International Journal of Environmental Analytical  Chemistry , 102 (19),  8019– 8036.
https://doi.org/10.1080/03067319.202 0.1843647
Zein, R., Akmal, C., Safni, S., Fauzia, S., & Ramadhani,  P.  (2023).  Banana  Stem (Musa  balbisiana  Colla)  as  Potential Biosorbent to Remove Methylene Blue Dye in Wastewater: Isotherm, Kinetic, Thermodynamic Studies and Its
Application. Applied  Environmental Research , 45 (3). https://doi.org/10.35762/AER.202301
5
Zein, R., Satrio Purnomo, J., Ramadhani, P., Safni,  Alif,  M.  F.,  &  Putri,  C.  N. (2023). Enhancing sorption capacity of methylene  blue  dye  using  solid  waste of lemongrass biosorbent by modification method. Arabian Journal of Chemistry , 16 (2), 104480. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2022.1 04480
Zein, R., Tomi, Z. B., Fauzia, S., & Zilfa, Z.
(2020). Modification of rice husk silica with  bovine serum  albumin (BSA)  for improvement  in  adsorption  of  metanil yellow  dye. Journal  of  the  Iranian Chemical  Society , 17 (10),  2599–2612. https://doi.org/10.1007/s13738-020-
01955-6